474 



denen er fand, dass die verschiedenen Kristalle von einander hinsichtlich 

 der Farbe ihres Pulvers und durch ihre Eig^enschwere abweiclien. 



Der Verf. zerlegte I. krystaUi.sirten Tantalif, wovon d.is Pulver schwarz 

 und das spez. Gewicht = 6390 war: II. derg-leichen von schwarzem 

 Pulver, wie beim vorherg-ehenden ; — III. dergleichen, Pulver dunkelroth- 

 braun ; Eigenschwere in Stücken = 5,701 bis 5,704, im Pulver = 5,G996, 

 IV. denselben, das Pulver weniger braunroth, als jenes des vorhergehenden, 

 mehr schwarz; Analyse von Afdief. Eigenschwere = 6,021, als Pulver 

 = 6,0785 V. denselben, Pulver dunkelrothbraun ; spez. Schwere des 

 Pulvers = 5,976. Gehalt nach Jacobson's Zerlegung 





I. II. 



III. IV. 



V. 



Tantalsäure 



81,07 . 81,34 



79,68 . 80,64 . 



79,73 



Eisenoxydul 



14,30 . 13,89 



15,10 . 15,33 . 



14,77 



Mangauoxydul . 



3,85 . 3,77 



4,45 . 4,65 . 



4,77 



Unreines Kupferoxyd 



0,13 . 0,10 



• «'^M 0,11 . 

 0,12) 



1,51 



Zinnoxyd .... 



0,45 . 0,19 



0,10 



Kalkerde .... 



Spuren Spur . 



Spur . 0,21 



• - 



99,80. . 99,29.. 99,67.. 100,94. 100,89. 

 Von den Tantaliten aus Nordamerika konnte aus Mangel an Material keine 

 so grosse Reihe untersucht werden. Man zerlegte 



I. Tantalit aus Nord-Amerika (ohne nähere Angabe des Fundortes), 

 1^" lang, 3| Loth schwer und mit einigen Krystall-Flächen. Das Pulver 

 dunkel rothbraun, die Eigenschwere in Stücken = 5,7ü8. 



n. Dergleichen von Middlefown in Connecticut ; das Pidver braunroth ; 

 die Eigenschwere schwankte in Stücken zwischen 5,472 und 5,469, und 

 jene des Pulvers zwischen 5,483 und 5,495. Eine von Schliepkr ausge- 

 führte Analyse ergab das Resultat II : 





I. 



II. 



Tantalsäure 



79,62 



78,830 



Eisenoxydul 



16,37 



16,656 



Mangan Oxydul 



4,44 



4,705 



Unreines Kupferoxyd . 



0,06 



0,071 



Zinnoxyd 



0,47 



0,292 



Kalkcrde 



Spur 



0, 152 



Nickelqxyd . 



. 



0,220 



100,96. . 101.226. 

 Die Finländischen Tantalite unterscheiden sich wescntlicl» durch weit 

 höheres Gewicht und, wenn sie regelrecht gestellt sind, durch eine andere 

 Krystall-Form. Aber die Eigenschwere, obwohl innerlialb engerer Grenzen 

 schwankend, ist aucli hier nach den verschiedenen Fundoiten ungleich. 

 I. und II. Tantalit von Tamela-, nicht krystallisirt ; Pulver dunkel roth- 

 braun: spez. Gew. = 7,197. Gehalt nach der Analyse von Jacobson (l) 

 und Brooks (II). 



in. Dergleichen, ebendaher: krystallisirt ; Eigenschwere in Stücken = 

 7,1877, als Pulver = 7,112 bis 7,155. Gehalt nach WonwuMS Zer- 

 legung == lll. 



